ET d'histoire naturelle, 5q5 



mais par I'adclilion de ranimoniaque , il se redissolvit, et il y eiit 

 un peu de fer de mis a nu. La solulionconleQoildoiic de I'argeut 

 provenaiit de la capsule employee el du fer du woolz. La sub- 

 stance noire, laissee par I'acide nilrique, se dissolvit presque en- 

 tieremenl dans I'acide nitro-murialique, le fer elatil eniporle' daus 

 la solution , et uu peu de la substance restaiit. 



La substance d'un rouge brun n'etoit pas atlaquee par I'acide 

 nitrique, mais en y ajoutant une dissolution de polasse pure, on 

 obtint une solulioa claire d'un brun foiice, el il se precipila un 

 depot d'un brun noir. Lorsque I'alkali ful neutralise par I'acide 

 murialique, il se precipila des flocons,el la dissolution devint in- 

 colore. Ges flocons, reunis et seches , fureut Irouves combusti- 

 bles el n'elre que du tannin modide. Le sediment brun, examine 

 par I'acide muiialique, donna, de i'v>xide de fer et un peu de 

 silica. 



J'ai de'laille le procede d'analyse , a cause de la petite quantile 

 de silice el d'alumine obteiius, sans quoion aurait pu avoir quel- 

 ques doules sur la source d'oii ils provenoienl. 



Le wootz quia servi a mes experiences provenoit d'une masse 

 donnee a M. Stodarl par sir Jos. Banks ; il avoil ete coupe du mi- 

 lieu de la masse lorsqu'elle avoil ete cliaufl'ee jusqu'au rouge ce- 

 rise ; en consequence, il a ete souniis a I'analyse cliiniique dans 

 le meme elat oii il sort du creuset des fabricaiis d'acier indien. 

 Dans quelques aulres experiences, 460 grains bruls onl doune 

 3. grains de silice el 6 d'alumine. 



Dans le meme temps, M. Slodart me remit un autre echantilloo. 

 indien pour en faire I'aiialyse; il etoit aussi dans le meme etat ou 

 il avoil ete importe. Son aspect ful dilferent apres qu'il eut ete 

 traile par I'acide; aussi snr 625 grains je ne trouvai aucune trace 

 de silice , el seulemenl -^^^ de grains d'alumine. 



400 grains du meilleur acier anglais , truites d'apres le procede 

 decril plus haul, ne m'ofl'rirenl non plus aucune trace de terre, 

 el il se produisit une apparence d'opacite dans la dissolution ; mais 

 je m'assurai qu'elle etoit due a de I'alumine provenanl des vases 

 dont je m'etois ser\i. Je (is ensuite plusieurs experiences compa- 

 ratives avec les trois especes d'acier; ceux de I'lnde me parurent 

 toujours parfaitement dislincls I'un de I'aulre par I'espece el la 

 quanlite de lerre qu'ils contenoient , landis que celui d'Angleterre 

 ne m'en oflril jamais de Irace. (Journ. de i'lusl. roy., torn. VII, 

 pag. 2S8.) 



Tome XCI NOVEMBRE an 1820. D dd 



